74 



schied zu vermeiden, wurde die erste Beobachtungsmethode vor- 

 gezogen. 



Aus diesen Versuchen ergaben sich die folgenden Resultate, 

 bei welchem unveränderte Polarität ein neues Magnetisircn In 

 demselben Sinn bezeichnet. In welchem es vorher schon hervor- 

 gebracht war, Unikehrung hingegen ein Magnetlsiren in dem dem 

 früheren entgegengesetzten Sinne. 



1) Bei unveränderter Polarität wirken alle Gufselsensorten 

 schwächer als Schmiedeeisen. Bei veränderter Polarität des 

 Gufseisens wirkt: graues und weifses Eisen aus dem Cupolo- 

 ofen mit kaltem Wind stärker als Schmiedeeisen; weifses 

 Eisen, Tiegelgufs, ungefähr gleich; graues Eisen aus dem 

 Tiegelofen und graues Eisen aus dem Cupoloofen mit war- 

 men Wind hingegen schwächer. Die härteren Gufselsen- 

 sorten, welche nach dem Öffnen der Kette einen gröfseren 

 Antheil des In ihnen erregten Magnetismus behalten, ver- 

 ändern daher bei dem Umkehren Ihre Stelle in der Reihe 

 am weitesten. 



2) Bei unveränderter Polarität wirken, aufser grauem Eisen 

 aus dem Tiegelofen alle Gufselsensorten schwächer inducl- 

 rend als welcher Stahl; bei Umkehrung der Polarität tre- 

 ten hingegen alle Gufselsensorten über den weichen Stahl, 

 wenn dessen Polarität unverändert bleibt. Verändert man 

 hingegen die Polarität des weichen Stahls bei unveränderter 

 Polarität des Gufseisens, so wirkt weicher Stahl stärker, 

 als alle Gufselsensorten. 



3) Bei unveränderter Polarität wirken alle Gufselsensorten 

 stärker als harter Stahl, besonders graues Eisen aus dem 

 Cupoloofen mit warmen Wind; bei veränderter Polarität 

 des Gufseisens steigert sich dieser Unterschied. Kehrt man 

 hingegen die Polarität des harten Stahls um und läfst die 

 des Gufseisens unverändert, so wirkt der Stahl stärker. 



4) Ganz analog sind die Verhältnisse von den verschiedenen 

 Gufselsensorten unter einander. Am stärksten wirkt bei 

 unveränderter Polarität graues Eisen aus dem Tiegelofen, 

 dann graues Eisen aus dem Cupoloofen mit warmen Wind, 

 dann scheint weifses Eisen, Tiegelgufs, zu folgen, darauf 

 graues und weifses Eisen aus dem Cupoloofen mit kaltem 



